LK-99
复现尝试

2023年7月论文发布后，全世界各地的实验室开始尝试对该实验进行复现。
截至2023年9月中，该实验尚未完全成功复现。
图例:   成功   部分成功或未正式发表   部分失败   失败
| 科研院所或团队 | 地区 | 状态 | 结果 | 报导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华中科技大学 |  中国大陆 | 初步结果 | 首次验证成功合成可半悬浮的LK-99晶体。样品电阻在387K处发生跳变，但是不会降为零，整體電阻仍然呈半導性，认为可能存在杂质影响。 |  | 博士后武浩、博士生杨丽、常海欣教授。   影片：哔哩哔哩 （页面存档备份，存于）、哔哩哔哩（后续） （页面存档备份，存于）   预印本：arXiv1 （页面存档备份，存于） arXiv2 （页面存档备份，存于）（在之后与中国科学院中国科学院过程工程研究所、华南理工大学等有进一步研究） |
| 北京航空航天大学材料科学与工程学院 |  中国大陆 | 初步结果 | 样品沒有觀察到懸浮或抗磁性，表現出類似半導體的行為。 |  | 预印本：arXiv （页面存档备份，存于）   正刊：Adv. Funct. Mater. （页面存档备份，存于） |
| 東南大學物理學院量子材料與器件教育部重點實驗室 |  中国大陆 | 初步结果 | 观察到LK-99样品中出现了四种不同类型的电阻率行为：  类半导体行为：随着温度降低，电阻率减小。 电阻率逐渐降低：达到一个异常小的值，低于测量设备的分辨率极限。 电阻率突然下降：电阻率在约250K时突然下降到一个较低值。 电阻率线性降低：电阻率几乎线性降低，并在约7K时发生一个转变（可能与铅有关）。  通过对样品的结构进行分析，并提出了一个电流渗流模型，解释观察到的特殊电阻率行为。然而，在磁化测量中没有观察到迈斯纳效应，因此尚未证实LK-99具有超导性。 |  | 侯强、魏伟、周鑫、孙悦教授、施智祥教授。   影片：哔哩哔哩 （页面存档备份，存于）   预印本：arXiv （页面存档备份，存于）、arXiv2 （页面存档备份，存于）   正刊：Matter （页面存档备份，存于） |
| 曲阜师范大学高壓科學研究團隊 |  中国大陆 | 初步结果 | 部分顆粒有抗磁性，半懸浮。进行四引线法测量，显示该颗粒几乎不导电。 |  | 知乎：科研农民工的回答 （页面存档备份，存于）、LK-99材料尝试复现 （页面存档备份，存于） |
| 中國科學技術大學 |  中国大陆 | 初步结果 | 表現出抗磁性，半懸浮。 |  | 知乎：半导体与物理的回答 （页面存档备份，存于） |
| 上海大学 |  中国大陆 | 初步结果 | 将制备的LK-99晶体研磨至粉末状，进行了磁化率测定实验。没有观察到抗磁性。 |  | 博士研究生朱萍向媒体介绍。 |
| 北京大学、中国科学院大学等 |  中国大陆 | 初步结果 | X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。在一些小碎片样品上观察到半磁悬浮现象。发现样品普遍包含微弱但明确的软铁磁组分，认为软铁磁特性以及小片段明显的形状各向异性足以解释在强垂直磁场中观察到的半悬浮。测量没有发现迈斯纳效应或零电阻的迹象，因此认为样品不具备超导性。 |  | 预印本：arXiv （页面存档备份，存于）   正刊：Sci. China: Phys. Mech. Astron. （页面存档备份，存于） |
| 中国科学院北京凝聚态物理国家实验室和物理研究所 |  中国大陆 | 得出结论 | 研究了含有Cu2S的LK-99以及纯Cu2S的磁性和电性，在电阻率和磁化率中观察到明显的类超导转变和热滞效应，但是没有观察到零电阻。认为LK-99中的所谓超导行为可能是由于Cu2S在温度约为385 K时发生的一级结构相变导致的电阻降低，而非真正的超导行为。 |  | 预印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 中國科學院大學物理科學學院及物理研究所北京凝聚態物理國家實驗室、武漢大學物理技術學院和松山湖材料實驗室 |  中国大陆 | 初步结果 | 在室温以上，LK-99表现出类似于“超导转变”的异常电学和磁学行为。使用光学、扫描电子、原子力和扫描钻石氮空位显微技术，建立局部磁性和特定微观尺度化学相之间的联系發現Pb10-xCux(PO4)6O相似乎具有混合磁性贡献，但富含铜的区域（例如，来自化学反应的Cu2S）对反磁响应有显著影响。在微区域电学测量中观察到电流路径跳跃和Cu2S电阻状态变化的现象。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于）   正刊：Phys. Rev. Mater. （页面存档备份，存于） |
| 南京大学 |  中国大陆 | 初步结果 | 电阻率测量显示LK-99是一种半导体，没有超导性的迹象。磁化率测量显示LK-99具有一般的铁磁信号和微弱的超顺磁背景，觀察到半懸浮。许多LK-99样品颗粒与釹鐵硼磁鐵产生明显的相互作用。 |   | 闻海虎教授表示其学生在重复实验。  預印本：arXiv （页面存档备份，存于）   正刊：Sci. China: Phys. Mech. Astron. （页面存档备份，存于） |
| 北京師範大學物理系、山東師範大學物理與電子學院和多尺度自旋物理教育部重點實驗室 |  中国大陆 | 初步结果 | LK-99樣本引起了从半导体到半金属的转变。观测结果与東南大學在arXiv上发布的LK-99输运性质相一致。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 北京大學物理學院國際量子材料中心、量子物質協同創新中心和合肥國家實驗室 |  中国大陆 | 初步结果 | 在室温下，一些小样品在磁铁的作用下表现出半悬浮行为。 磁化率测量结果显示，在半悬浮和非悬浮样品中同时存在软铁磁和抗磁信号。 电输运测量显示，生长的LK-99样品包括半悬浮和非悬浮样品，表现出随着温度降低而电阻率增加的绝缘行为。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 中南大学、华南理工大学和电子科技大学 |  中国大陆 | 初步结果 | 观察到在铜掺杂的铅磷灰石中存在明显的低场微波吸收（LFMA）的滞后效应。通过在外加磁场下不断旋转样品，可以减弱这种效应，但不能通过强磁场来恢复，而是在两天后会自动恢复，暗示它具有玻璃特性，并排除了任何铁磁性的可能性。LFMA的强度在大约250K附近急剧下降，表明发生了相变。  采用晶格规范（英语：）模型将这些效应归因于超导迈斯纳相和涡旋玻璃之间的转变，并计算了其中的缓慢动力学。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 中国科学院过程工程研究所、华南理工大学、北京2060科技有限公司、华中科技大学、福州大学、東海大學和北京科技大学 |  中国大陆和 日本 | 初步结果 | 在修改过成分的LK-99中观察到在25Oe磁场下出现了抗磁性直流磁化，零场冷却（ZFC）和场冷（FC）却测量之间存在显著的分岔，并且在200Oe磁场下转变为顺磁性。在冷却过程中发现了一种玻璃状记忆效应。在250K以下检测到了超导体的典型滞后回线，并且磁场正向和反向扫描之间存在不对称。  实验表明，在室温下，迈斯纳效应可能存在于这种材料中。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） Hongyang Wang. . arXiv:2401.00999  （英语）.  |
| 印度国家物理实验室（英语：） |  印度 | 重啓實驗 | 半懸浮，似乎有磁通钉扎（英语：）效应，具有複雜磁性，观测结果为非超导体。但又表示如果没有超导性，樣本在FC和ZCF磁化测量中的分岔是无法解释的。（在其后与賈瓦哈拉爾尼赫魯大學的研究中得出结论） |  | 预印本：arXiv1 （页面存档备份，存于）、arXiv2 （页面存档备份，存于） Facebook：@Awana Vps （页面存档备份，存于） Youtube：CMMP Dept Seminar on 16/08/2023 （页面存档备份，存于）   正刊：Supercond. Sci. Technol. |
| 印度理工學院化學系、賈瓦哈拉爾尼赫魯大學物理科學學院和印度科學教育與研究學院 |  印度 | 初步结果 | 样品表現出的绝缘性质及缺乏抗磁性。镍掺杂的LK-99表现出顺磁性质。（在其后与印度国家物理实验室的研究中得出结论） |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 印度国家物理实验室（英语：）和賈瓦哈拉爾尼赫魯大學 |  印度 | 得出结论 | 样品中有1.5%的Cu2S作为杂质相。在约380 K附近观察到了一个电阻性转变，可能对应于Cu2S的结构转变。在室温下，I-V特性中没有超导到正常态的转变的证据。磁化率测量显示出线性的抗磁行为，不能与超导态相关联。霍尔测量提供了通过Cu取代的孔掺杂的证据。没有发现存在室温环境压力超导性的证据 。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 阿贡国家实验室 |  美国 | 初步结果 | 没有觀察到樣品懸浮 |  | Michael Norman表示，阿貢和其他地方的研究人員已經在嘗試重復該實驗。 |
| Varda航天工業、南加州大學 |  美国 | 初步结果 | 似乎由於鐵污染，導致合成出的样品有半悬浮现象。 |  | Varda機器人工程師Andrew McCarlip合成。樣品將會在合成后由南加州大學進行分析。 Twitter：@andrewmccalip （页面存档备份，存于）、影片 （页面存档备份，存于） |
| 休斯顿大学 |  美国 | 初步结果 | 再现了电磁测量中的所有异常情况。 发现这些异常现象与样品中 Cu2S 杂质的结构转变有关，而不是与超导性有关。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 俄羅斯科學院基因生物學研究所和莫斯科工程物理學院 |  俄羅斯 | 未發表 | 照片顯示樣本懸浮在玻璃管中，可能具有很強的抗磁力。 |  | 初級研究員 Iris Alexandra 樣本由莫斯科工程物理學院進行分析。 Twitter：@iris_IGB （页面存档备份，存于） |
| 列別捷夫物理研究所 |  俄羅斯 | 初步结果 | X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。合成了两个样品：一个按照预印本进行合成，另一个则修正了化学计量。按照预印本合成的样品含有大量绿色玻璃相，为了进一步实验，已将玻璃相去除。未观察到反磁性。使用四点探针方法未观察到零电阻，测得的电阻较高。随着温度降低，电阻增加。被采访的研究人员将该样品与用于绝缘子的陶瓷进行了比较。 |   |  |
| 國立臺灣大學物理學系高溫超導物理與元件應用實驗室 |  臺灣 | 得出结论 | X射线衍射证实样品与韩国原团队制备的样品一致。实验样品具有反磁性，但未发现有超导现象。通过氨溶液去除Cu2S后，LK-99仍表现为抗磁性半导体特性，因此不适合被视为室温超导体。 |  | 高溫超導物理與元件應用實驗室的王立民教授與泛科學頻道於Youtube聯合直播。 直播：Youtube1 （页面存档备份，存于）、Youtube2 （页面存档备份，存于）、Youtube3 （页面存档备份，存于） 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 查理大學凝聚態物理系 |  捷克 | 正在分析 | 暂无 |  | Twitter：@CondMatfyz （页面存档备份，存于） 數據：Github （页面存档备份，存于）  |
| 曼徹斯特大學 |  英国 | 初步结果 | 在 LK-99 樣品中沒有觀察到任何超導特徵。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 德累斯頓工業大學和馬克斯·普朗克固態研究所 |  德国 | 初步结果 | 未能制备出超导相，只得到了多相样品。在"LK-99"相中未检测到铜元素，或仅有微量存在。一些深灰色薄片样品表现出半懸浮。在测量温度范围2-325 K内，样品呈现出反磁性行为，但在2 K时表现出微弱的软铁磁行为，其源由尚不清楚。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 多諾斯蒂亞國際物理中心（英语：）、普林斯頓大學物理系和化學系、馬克斯普朗克固體化學物理研究所、俄勒岡大學化學與生物化學系和巴斯克科學基金會（英语：） |  德国、 美国和 西班牙 | 得出結論 | X射线衍射表明样品与韩国原团队制备的样品一致。測試了 4 種不同的銅摻雜，發現樣品具有磁性而不是超導性。对LK-99样品进行综合分析以及理論分析，结果显示这是一种不具备高温超导性的多相材料。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
| 首尔大学、汉阳大学、釜山大学、浦项工科大学等多家韩国大学以及机构 |   | 四个独立研究机构均没有发现超导特性 | 根据韩国超导低温学会在2023年8月31号表示：制出包括单晶体等多种形态的大量样品，存在电阻急剧变化的情况(该验证机构认为并非由于超导性导致)，但是电阻率依然在103Ω·cm水平，更加接近绝缘体而不是导体，磁化率测量数据也显示出与超导体不同的特性。 |  |  |
| 蔚山大學 |   | 未發表 | 通过分子束外延生长了LK-99薄膜，分别调整了Pb和Cu的比例。使用反射高能电子衍射（英语：）（RHEED）监测生长过程。使用了能量色散X射线光谱仪（EDS）进行了分析，以确定样品的化学组成。观察到在生长后暴露在空气中时电阻增加。在真空条件下（1 X 10-2 Torr）下，电阻减小。观察到温度依赖电阻中的异常跳变。 |  |  |
| 馬克斯·普朗克固態研究所和萬隆理工學院數學與自然科學學院 |  印度尼西亞和 德国 | 得出結論 | 合成了LK-99纯相单晶，具有极高的绝缘性和光学透明性。X射线分析显示銅在样品中分布不均匀。在温度2 ≤ T ≤ 800 K范围内的磁化率测量显示了非磁性绝缘体的抗磁响应特征。存在一小部分可能源自Pb10−xCux(PO4)6O结构中富含Cu团簇的铁磁成分。没有观察到与相变有关的异常现象。排除了LK-99晶體中存在超导性的可能性。 |  | 預印本：arXiv （页面存档备份，存于） |
↑  有关其他正在进行的复制实验，请参阅讨论页。
↑  化名